1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 121 
der Fehler bei der Bestimmung der Olivin-Menge keinen sehr betråcht- 
lichen Einfluss ausüben. 
Trotz der an die einzelnen Bestimmungen in der letzteren Kolonne 
geknüpften Unsicherheit, darf man doch aus dieser Kolonne den Schluss 
ziehen, dass die Krystallisation des Olivins in den basischen und Mg- 
oder Mg,um,Fe- reichen Schmelzflüssen (mit 3—10% 4/,0, und ohne 
Fe,0,) so lange dauert, bis die restierende Lösung einen Aciditätsgrad 
von etwa 1.65 (42,0, als Base gerechnet) erreicht hat. 
— Schmelzprodukte mit Krystallisationsfolge ı Augit, 2 Olivin habe ich nicht unter- 
sucht; diejenigen meiner Schmelzen, welche dieses Resultat ergeben müssten (nämlich bei 
Aciditätsgrad 1.7—1.85 und etwas mehr Mg,Fe als Ca) sind so schnell erstarrt, dass das 
Mineral No, 2 nicht zur Entwickelung gekommen ist, 
Melilithmineral und Olivin. 
In einer Reihe basischer und A/,-führender Ca-Mg-Silikatschmelzen, 
mit mittleren Verhältnissen zwischen Ca und Mg,un,Fe begegnen wir, 
je nach der Zusammensetzung der Schmelzen in Beziehung zu der Indi- 
vidualisationsgrenze (oder dem eutektischen Punkte), der Krystallisations- 
folge teils ı Olivin, 2 Melilithmineral und teils ı Melilithmineral, 2 Olivin. 
— Auch hier ist die Krystallisationsfolge in vielen Fällen durch das 
alleinige Auftreten des zuerst krystallisierenden Minerals in den schnell 
abgekühlten Partien verificiert worden. — 5 
Bezüglich der Krystallisationsfolge der vorliegenden zwei Mineralien 
verweise ich auf einen Abschnitt hierüber, in meiner früheren Arbeit 
»Mineralbildung in Schmelzmassen«, S. 126—131 mit Fig. 12—13 in 
jenem Werke; hier gebe ich nur eine kurze Zusammenstellung nebst 
einigen ergänzenden Beschreibungen. 
A. Mehlithmineral allein. Fangen wir mit denjenigen Schmelzen 
an, die überwiegend Ca neben wenig Mg,r,Mn führen, so finden wir 
hier nur Melilithmineral, nebst etwas Glas, indem die kleine Mg, re Mn- 
Menge für die Konstitution des Melilithminerals in Beschlag genommen 
ist (cfr. S. 64—65). 
B. Krystallisationsfolge: ı Melilithmineral, 2 Olivin (siehe Fig. 12 in 
»Mineralbildung in Schmelzmassenc). 
Durch die mikroskopische Untersuchung der Dünnschliffe der (in der 
Tabelle S. 122 zusammengestellten) Schmelzprodukte ergibt sich, dass 
die Krystallisation des — durchgängig in sehr reichlicher Menge vor- 
handenen — Melilithminerals im allgemeinen beinahe, doch nicht völlig 
abgeschlossen war vor dem Anfang der Olivinkrystallisation. 
